Siebzelmter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 927 



Holz zerstreutporig, hell rüthlichbraun , Gefässe und Markstrahlen 

 eben noch kenntlich; in Längsschnitten erstere auffällige Furchen, letztere 

 sehr feine Strichelchen in heller, glänzender Grundmasse bildend, beide 

 hier eine zierliche Zeichnung des Holzkürpers hervorrufend. Unter der 

 Lupe erscheinen in Querschnitten die Gefässe als offene, meist hell um- 

 säumte Poren, zwischen diesen i. d. R. auch helle Streifchen und (auf fri- 

 schen Schnittflächen) weisse Pünktchen (Krystalldrusen von Calciumoxalat). 



Ziemlich hart und schwer, schwer und sehr uneben spaltend, doch 

 nach allen Richtungen leicht schneidbar. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe 0,11 — 0,22 mm weit, mit 

 einfacher Durchbrechung der Gliedenden und kleinen Hoftüpfeln, meist 

 einzeln und von dünnwandigem Strangparenchym umgeben, das sich 

 auch seitlich (in die dickwandige Grundmasse hinein) erstreckt, sich hier 

 rasch auskeilend oder in schmale Querzonen verlängernd. In einzelnen 

 vergrösserten (0,060 — 0,112 mm weiten), aber dünnwandig gebliebenen 

 Zellen des Strangparenchyms, diese ausfüllend, grosse Krystalldrusen 

 von Calciumoxalat. Markstrahlen meist 2 — 4 Zellen breit und 0,24 

 bis 0,64 mm hoch, wenige einschichtig. Markstrahlzellen rundlich, ziem- 

 lich dickwandig, meist 14 — 27 ti,, an den Kanten zuweilen über 40 tx 

 hoch, ziemlich gleichförmig. Dickwandige, spärlich getüpfelte Fasern 

 in ziemlich regelmässigen Radialreihen als Grundmasse. 



In den Zellen der Markstrahlen und des Strangparenchyms sowie 

 da und dort in den Gefässen leuchtend rothbrauner, in Alkohol theil- 

 weise löslicher, mit Eisenchlorid sich sofort tief schwärzender Inhalt. 

 Wände der Parenchymzellen und Gefässe farblos, die dickeren der Fasern 

 schw^^ach gelblich. 



Dient zur Herstellung feiner Möbel und Schnitzereien. Ueber son- 

 stige Verwendung siehe S. 83. 



41) Amarantholz. 



Das Amarantholz, auch Yiolettholz, Purpurholz, blaues Ebenholz, 

 Luftholz genannt, gilt als Kernholz der südamerikanischen Copaifera 

 bracteata Benth. 



Holz 1) zerstreutporig, mit röthlichvioletter, an diejenige dunkler Pfir- 

 sichblüthen oder unreifer Hauspflaumen erinnernder Färbung 2), auf dem 

 Querschnitt mit zahlreichen, rundlichen oder rhombischen, oft zu queren 



1) Zuerst von Wiesner beschrieben (»Rohstoffe«, ^. Aufl., p. 557). 



2) Dieselbe stellt sich auf der frischen, mehr bräunlichen Schnittfläche erst nach 

 einiger Zeit her, dunkelt später in ein schmutziges Violettbraun nach. 



